268 
QUIMICA. 
De un modo nuevo de preparar el calcio; por Mr. Carón. 
(Comptes rendus, 12 marzo "1860 . ) 
El año pasado tuve la honra de proponer, dice el autor, 
un procedimiento nuevo para reducir por el sodio los cloruros 
de calcio, estroncio, bario, v obtener estos metales aleados con 
otros, como por ejemplo el plomo, el estaño, el antimonio y el 
bismuto. Entonces no habia llegado todavía á separar el metal 
alcalino de estas aleaciones, y mis esfuerzos no habían produ- 
cido efecto ante la afinidad de ambos metales combinados. Des- 
pués he emprendido estas investigaciones, y he llegado á aislar 
el calcio. He aquí el procedimiento que empleo. 
Hago una mezcla de 300 partes de cloruro de calcio fundido 
y pulverizado, con 400 de zinc destilado en granallas y 100 de 
sodio en pedazos. Todo ello se coloca en un crisol que se enro- 
jece en un horno común con su cono. La reacción es muy esca- 
sa, y al cabo de algún tiempo se ven aparecer llamas de zinc, 
que salen del crisol. Conviene en este momento moderar el fue- 
go, y dejar que se prolongue la acción, impidiendo la volatiliza- 
ción del zinc, pero dando no obstante una temperatura tan eleva- 
da como sea posible. Esta es la parte delicada de la operación, 
y por no haberlo hecho de este modo, me ha sido imposible 
por mucho tiempo llegar á un resultado satisfactorio. 
Cuando el crisol ha permanecido en este estado cerca de un 
cuarto de hora, se aparta del fuego. En el fondo del crisol en- 
friado se encuentra un boton muy unido, muy frágil, de frac- 
tura brillante, y algunas veces cristalizado por su parte exterior 
en prismas de base cuadrada; por lo común contiene de 10 á 13 
por 100 de calcio. 
Apenas ataca el agua á esta aleación de zinc y de calcio, 
especialmente á la temperatura común; los ácidos sulfúrico y 
oxálico tienen una acción escasa en él, á causa de la insolubili- 
dad de las sales producidas; por el contrario, se disuelve rápi- 
damente por los ácidos clorhídrico y nítrico. 
